692 Sitzung der physikalisch -inatlieinatischen Classe vom 20. Juli. 



Eins der feinsten Prüfungsmittel auf die Reinheit eines Metalls 

 bietet häufig der Temperaturcoefßcient des elektrischen Widerstandes, 

 den wir deswegen auch Ijestimmt haben. Das Gold liildet ein her- 

 vorragendes Beispiel für den Einlluss, den selbst kleine Verunreini- 

 gungen auf den Temperaturcoefficienten ausüben. 



Den reinen Metallen wurden noch einige Legirungen angeschlossen. 

 Zwischen dem gesetzmässigen Verhalten beider ergab sich kein Un- 

 terschied. 



Zur Messung der Temperatur diente ein bestimmtes Platin -Platin- 

 rhodiumelement, das mit dem Luftthermometer zwischen o° und 1000° 

 verglichen worden war. Unter der Voraussetzung, dass sich die eine 

 Löthstelle auf 0° befindet, während die andere auf t° erwärmt wird, 

 lässt .sich die elektromotorische Kraft dieses Elements innerhalb der 

 Grenzen der Beobachtungsfehler zwischen 300° und 1000° durch eine 

 Function zweiten Grades von t darstellen. Über 1000° hinaus wurde 

 die Temperatur durch die Extrapolation dieser Function abgeleitet. 



Mit diesem Normalelement sind alle übrigen Thermoelemente ver- 

 glichen worden, und zwar in der Weise, dass die zu untersuchenden 

 Drähte an der heissen Löthstelle mit einander verschmolzen wurden. 

 Man bestimmte alsdann stets die elektromotorische Kraft irgend eines 

 Drahts gegen ein und denselben Draht aus reinem Platin, der gleich- 

 zeitig mit dem Platinrhodiumdraht zusammen die Temperatur der heissen 

 Löthstelle angab. 



Die Heizung der Thermoelemente geschah in einem Porcellan- 

 rohr, das frei durch einen elektrischen Ofen hindurchragte und nur 

 an seinen kalten Enden auflag. Der Ofen selbst bestand aus mehreren 

 concentrischen, durch Lufträume getrennten Chamotteröhren, von denen 

 die innerste durch eine Spule aus Nickeldraht bis 1 300° geheizt werden 

 konnte. Die gemeinschaftliche Löthstelle von vier Drähten lag in 

 der Mitte des Ofens, von wo nach jeder Richtung zwei von einander 

 isolirte Drähte zur kalten Löthstelle (0°) verliefen. 



Die elektromotorische Kraft der Elemente wurde in Intervallen von 

 ungefähr 50° in verschiedenen Combinationen gemessen. Aus diesen 

 beobachteten Zahlen sind dann durch graphische Interpolation Werthe 

 für genau gleiche Intervalle erhalten. 



Die Metalle standen uns bis auf das Rhodium und Iridium, die 

 zu Stäbchen ausgewalzt waren, in gezogenen Drähten von o".™6 Durch- 

 messer zur Verfügung. Stäbchen sowohl wie Drähte wurden vor dem 

 Gebrauch alle elektrisch ausgeglüht und dann auf ihre Homogenität 

 geprüfb, indem sie durch den auf 500° oder 1000° geheizten Ofen ge- 

 legt und mit dem Galvanometer verbunden wurden. Ströme von merk- 

 licher Stärke traten nur bei zwei Golddrähten Au„ und Au, auf: sie 



